220 



rer Ammoniak- Talkerde last sich die in der ganzen Flüssigkeitsmenge 

 enthaltene mit Hülfe der bezeichneten Gerichtsbestimmungen leicht be- 

 rechnen. (Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 98. S. 339.; Seh. 



0. Maschke, vorläTifige 51 itth eilungen über Kiesel- 

 säurehydrat und die- Bildungsweise des Opals und Quar- 

 zes. — Wenn man Wasserglaslösung durch CO^ zersetzt, so erstarrt 

 das Ganze zu einer steifen Gallerte von Kieselsäurehydrat, durch 

 Auswaschen, Vertheilen in Wasser, das durch 5-Gl angesäuert ist und 

 abermaliges Auswaschen erhält man die Gallerte ziemlich rein. Diese 

 Gallerle ist in reinem und in kohlensaurem Wasser in der Kälte 

 wenig löslich, aber in verschlossenen Gelassen findet im Wasserbade 

 eine vollständige Lösung sogar ohne Wasserzusatz statt , die flüssige 

 Gallerte wird- nicht durch Alkohol, aber durch concentrirte Salzlösun- 

 gen gefällt. Beim Verdunsten wird die Gallerte fast durchsichtig 

 opalartig und opalisirt an feuchter Luft. Wird die Gallerte gleich 

 nach dem Auswaschen verdunstet, so wird sie nicht flüssig und nicht 

 so klar, jedoch durch langes Stehen in einem verstopften Glase sin- 

 tert sie zu einer klaren Masse zusammen. Durch Verdunsten Kry- 

 stalle von Quarz zu erzeugen gelingt nicht; ebenso fällt aus einer 

 heiss gesättigten Lösung von Kieselsäure in kohlensaurem Kali beim 

 Erkalten nur pulverförmige weisse Kieselsäure nieder. Wenn man 

 dieses grobe Pulver mit einer bei der Wasser -Kochhitze gesättigten 

 Lösung von Kieselsäure in kohlensaurem Kali einschmilzt und 8 Tage 

 im Wasserbade erhitzt, so sintert die SiO^ zum grossen Theil zu- 

 sammen und iheilweise wird sie durchsichtig. In kohlensaurem Kali 

 ist sie dann schwerer löslich, so dass durch langes Erhitzen ein 

 näheres Zusammentreten der Moleküle derselben bewirkt worden zu 

 sein scheint. fZeilschr. d. deutschest geolog. Gesellsch. Jahrg. 1855. 

 Joum. f. prakt. Chemie. Bd. 68. S. 23B.) G. 



A. Dick, Beiträge zur Metallurgie des Kupfers. — 

 Bei dem Raffiniren des Kupfers wird bekanntlich durch ein oxydiren- 

 des Schmelzen ein an Kupferoxydul sehr reiches Kupfer erzeugt, wäh- 

 rend die fremden Beimengungen durch Oxydation und Verflüchtigung 

 entfernt werden oder in die Schlacke übergehen. Dies ist das dry 

 copper der Engländer. Nach Entfernung der Schlacke wird Anthracit 

 auf die Oberfläche des schmelzenden Metalls gebracht und eine Stange 

 von grünem Holz eingetaucht, um das Kupferoxydul zu reduciren 

 (Stängeln des Kupfers). Hat das Kupfer das Maximum von Zähigkeit 

 und Hämmerharkeit erreicht so erhält man das Garkupfer (tough 

 pitch copper). Wird der Prozess zu lange fortgesetzt, so erhält 

 man das übei\slängelte Kupfer (overpoled copper). Dick hat sich zur 

 Aufgabe gesetzt, die Ursachen der verschiedenen Eigenschaften, dieser 

 verschiedenen Kupferarten zu ermitteln. — Das dry copper in einem 

 Rohre im WasserstofTstrom erhitzt gab Anlass zur Bildung von Schwe- 

 felwasserstofl", es sublinirte bei hinreichender Hitze nach dem kältern 



